%% re a ⁊/ ⁊ . En EZ 
Der Köhlereibeirieb. 299 
Ulmen 0,180 — 11,9 Pfund. { 
Fichten 0,176 11,5 „ . 
Ahorn 9,164 108 „ 
Eichen 10% „ 
Birnbaum 0,152 = 90 „ 
Erle 135 8,9 „ 
Linde eee 70 
In Folge des nicht vollſtändig entfernten Sauerſtoffs und Waſſer⸗ 
ſtoffs muß die Meilerkohle ſtets ein geringeres ſpecifiſches Gewicht des 
verkohlten Zellſtoffs, aber ein höheres ſpecifiſches Gewicht der Kohlen— 
ſtücke ergeben, als die hoch erhitzte Retortenkohle. Seite 186 der Anlei⸗ 
tung gibt v. Berg das Gemäßgewicht eines rheinländiſchen Cubikfußes 
Buchenkohle = 11,5 —12 cöln. Pfunde. 
Kiefernkohle —= 10,0—12 „ A 
Erlenkohle —= 84— 99 „ H 
Fichtenkohle —= 7,0— 7,5 „ 
Der Hohlraum des Gemäßes — 0,44 angenommen, würde dieß ein 
Derbkohlengewicht ergeben 
Buchenkohle bis 21 Pfund — 0,318 ſpec. Gewicht. 
Kiefernkohle „ 21 „il 16 
Erlenkohle „ 17, „ = 0,268 „ 1 
Fichtenkohle „ 13,4 „ 0,203 ;; 5 
Die größten Schwankungen des ſpecifiſchen Gewichts der Derbkohle 
ein und derſelben Holzart ergeben ſich aus der vorſtehend mitgetheilten 
Tabelle: 
altes Eichen Kernholz bis 31 Pfund —= 0,47 ſpec. Gewicht. 
Eichen Splintholz 1 ee eee 0,9 ii 
Bemerken muß ich jedoch, daß ich die Wägung der verkohlten Hölzer 
erſt einige Tage nach der Verkohlung ausführen konnte, nachdem ſie ohne 
Zweifel bereits erhebliche Mengen Feuchtigkeit aufgenommen hatten. Daſſelbe 
gilt auch wohl von den v. Berg'ſchen Durchſchnittszahlen. 
Mit dem ſpecifiſchen Gewicht ſteigt die Härte der Kohlen und mit 
dieſer die für den Hüttegebrauch wichtige Tragkraft. Beide ſind nicht 
allein von der Struktur des Holzkörpers, ſondern weſentlich auch vom Ge— 
halte deſſelben an Stärkemehl abhängig, das eine ſehr harte, ſchwer ver— 
brennliche Kohle liefert. Da ſelbſt bei der Schmelzhitze des Platin noch 
Sauerſtoff und Waſſerſtoff ausgetrieben wird, ſteigt auch bis dahin das 
ſpecifiſche Gewicht und die Härte der Kohle, ſie wird metallhart und me— 
talliſch klingend, ähnlich dem Graphit. 
Die Kohle beſitzt in hohem Grade die Eigenſchaft aller poröſen Körper, 
Gaſe und Dünſte in ſich aufzunehmen und zu condenſiren. In Folge deſſen 
erleidet ſie ſchon nach kurzer Zeit in der feuchten Waldluft bedeutende Ge— 
wichtzunahme und zwar nach Nau innerhalb 24 Stunden: 
Weißbuche 0,8 Proc.; Eſche, Eiche, Birke, Lärche, Ahorn 4—5 Proc.; 
Fichte, Rothbuche 5—5½ Proc.; Ulme 6,6 Proc.; Schwarzerke, Kiefer, 
Weide, Tanne 8—9 Proc.; Schwarzpappel 16 Proc. 
Für Fichte, Lärche, Buche und Erle fand v. Berg eine Gewicht— 
